SCTR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 27 



Cell: un fdit alFcz connu que la furface du plomb fondu fe couvre d'une 

 pelliculc de di'. cries coideurs. J'ai tait quelques experiences I'hiver dernier, 

 dans la vue iV: in'alTurer dc I'ordre dans lequel elles fe fuccedoienc les 

 unes aux ;iutrei. Ayant , par hafard , fous la main du plomb qui fert a. 

 doubler jes boites dans lelquelles le the nous vient de la Chine , j'en ai 

 fondu une partie dans une cuiller-a pot de fcr. Mais quelle tut ma fur- 

 prife, en vovant que, quoique la furface fe fut bicntot couverte dune 

 peliicule loinbre, il n'y paroilioit point de couk-urs ! M'imaginant que la 

 chaleur n'etou pas affez forte pour rendre les couleurs vilibles , j'ai aug- 

 mente le feu julqu'a ce que la cuiller fiat rouge : la pelliculc , calcinee 

 fur la furface du plomb , etoit rouge aulli , mais je n'y voyois pas de 

 couleurs. J'ai mis bouillir pendant un temps confiderable ce meme plomb 

 dans un creufet ; pendant 1 ebullition , il en fortit une fumee copieufe , 

 & la furface du plomb fecuuvrit, comme c'eft I'ordinaire, d'une fcorie 

 a demi-vitrifiee. J'ai examine le plomb qui ne s'etoit point vitrifie , & j'ai 

 trouve qu'il avoit acquis la propriete de former uns fuccedlon ds pellicules 

 colorees pendant tout le temps qu'il etoit en fufion. 



J'ai txpofe , pendant un temps confiderable, une autre portion de cette 

 meme efpcce de plomb a an feu calcinant tres-fort ; la partie qui refifta 

 a la calcination acquit , a la fin, la propriete d'avoir des couleurs alTez 

 vives. 



Ces experiences me firent conclur« que le plomb de la Chine etoit nllie 

 avec quelque fubftance dont il falloit le depouiller avant de pouvoir lui 

 rendre fes couleurs. II feroit inutile de rapporter toutes les experiences que 

 j'ai faites avant que j'euffe decouvert la fubftance hererogenc que j'avois 

 fuppofe ctre melee avec le plomb de la Chine. A la fin pourtant, j'ai eu 

 le bonheur d'en taire une qui me paroit expliquer alTez bien le pheno- 

 xnene. Ayant fondu, dans une cuiller -,vpot , une portion de plomb du 

 Derbyshire, qui avoit une fucceflion dcs plus vives couleurs , j'y ai ajoute 

 un petit morceau d'^tain ; j'ai obferve qu'aulTi-tot que I'etain le fut fondu 

 & mcle avec le plomb , on ne voyoit plus de couleurs. Je ne peux pas 

 determiner au jufte quelle eft la plus petite quantite d'etain poffible qui 

 fuftiroit pour privet une quantite doni.ee de plomb de la propriete qu'il 

 a de former des pellicules colorees; mais j'ai lieu de croire quelle n'exccde 

 point la cinq millicme partie dupoidsdu pLmb. 



Le plomb du Derbyshire, qui , par fon melange avec I'etain, a perdu 

 fa propriete de former des pellicules colorees, lareprend comme le plomb 

 de la Chine dont je viens de faire mention , en I'expofant , pendant un 

 temps lulfifant, a une chaleut calcinante. II y a apparence que I'etain fe 

 fepare , par la calcination , d'avec le plomb, avant que cclui-ci foit entiere- 

 ment reduit enchaux. 



J'ai rendu fa forme metallique au plomb de la Chine calcine, en bru- 



TomeX^ill, Pm.IJ. 1781. JUILLET. D2 



